540 Léon GUILLET. — LA TREMPE ET LE REVENU 
Il y a bien une tendance très nette vers le f 
pur; cependant, dans l’interstice des grains, il 
reste toujours un peu de «+8, àl'état très divisé. 
Ce fait est assez curieux (fig. 68 et 69). 
D'autre part, les laitons renfermant de 63 à 
un peu de & (>< 165) 

Fig. 68. — Laiton (Cu —60; Zn — 40), trempé à 850° 
dans l'eau (> 47). 


72°}, de cuivre sont formés de # à la tempéra- 
ture ordinaire ; à température élevée, ils renfer- [Teneur 

Métal trempé à l'eau après chauflage | 

Fig. 70. — Laiton (Cu 65; Zn — 35), trempé à l’eau à 850°; 
les chiffres de Brinell sous une charge de 
3.000kg. et avec unebille d’un diamètre de 10 mm. 
TABLEAU V. — Dureté des laitons trempés 





Recuit É tempéral de : 
ment « + £. La trempe de ces laitons correspond je ee Re = TP 
à la formation d’un peu de 8 (fig. 70 et 71). Enr 750° | 4200 | 3200 | 6200 | 720° | 820° | S50° 
56 | 126 134 | 136 | 121 | 124 | 126 | Cassé 
58 109 102 | 116 | 124 | 131 | 128 135 
60 88 92 94 | 101 | 114 | 134 | -137 
62 sl 82 | 84% | 82 | 100 | 115 | 110 
65 59 62 | 60 | 63 63 | 76 81 
70 59 63 62 | 61 62 | 56 57 

Fig. 69. — Laiton (Cu —60; Zn —40), trempé à 8500 
dans l'eau (> 430). 
Il y a donc tendance au maintien de l’état sta- 
ble à température élevée. 
B) Au point de pue propriétés mécaniques, 
voici les résultats que nous avons trouvés dans 
des recherches effectuées en 1914! et donnant 
a ————— — | Fig. 71: — Laiton{Gu—65; Zn —35), trempé à l'eau à 850°, 
1. Guiruer: Revue de Métallurgie, 1914, Mémoires, p. 1198. ; un peu de R (X 430). 



Nr 
be. Là 
batéé sin buts de. 
